I06 J. H. L. VOGT. M,-N. Kl 



Hedenbergit, Ca^FeSi^O^, und Hypersthen, Fe^Si^O^. 



Zufolge Hofmans Beobachtungsserie (s. S. 82) gibt es zwischen 

 diesen beiden Mineralien eine Schmelzpunkt-Erniedrigung, mit Maximum 

 bei ca. 0.8 Fe : 0.2 Ca {= ca. 60 0/0 Fe.^Si^O^^ : 40 0/0 CaFeSi^O^). — 

 Bezüglich der Zusammensetzung der Mineralien wissen wir, dass Hyper- 

 sthen nur ziemlich wenig f'cr-Silikat, Hedenbergit oder Ca--Pe-Augit 

 dagegen eine ganz grosse Beimischung von i^e-Silikat führen kann. 



Hedenbergit, CaFeSi^O^, und hexagonales Ca-Metasilikat, 



CaSiO^. 



Zufolge einer Beobachtungsserie von Ho f man scheint es zwischen 

 diesen beiden Mineralien keine Schmelzpunkt-Erniedrigung zu geben; 

 diese Kombination sollte somit dem Erstarrungstypus No. IV angehören. 

 Dies darf jedoch nicht mit Sicherheit behauptet werden, indem seine Be- 

 obachtungen nicht sehr genau sein dürften. 



Die erhaltenen Resultate erleuchte ich durch die graphische Dar- 

 stellung Fig. 10, wo die Temperatur auf der Ordinate und die prozen- 

 tischen Verhältnisse CaSiO^ : CaMgSi^O^, CaMfjSi^O^ : Mg^Si.^Of., 

 bezw. CaSiO^ : CaFeSi^O^, CaFeSi^O,^ : Fe^Si^O^ auf der Abscisse 

 abgesetzt sind. — Die voll aufgezogenen Linien repräsentieren die Er- 

 starrungspunkte der Mischungen, und die punktierten Linien die Zusam- 

 mensetzung der aus jedem Gemisch resultierenden Mineralien, 



Ich muss ausdrücklich hervorheben, dass diese graphische Darstel- 

 lung nur eine annähernde Vorstellung über die tatsächlich stattfindenden 

 Verhältnisse gibt; in den Einzelheiten dürften viele Korrektionen nötig sein. 



Den vorliegenden Beobachtungen zufolge gehören die Kombina- 

 tionen: 



CaSiO^ : CaMgSi.^O^ zum Erstarrungstypus V 



CaMgSi^O^ : Mg^ßi/)^ » — IV 



CaSiO^ : CaFeSi/J^ » — IV 



CaFeSL,0^ : Feßi/J^ » - V (.?) 



Die Bestimmung der Kombination .('«»SiO 3 : CaFeSi^Of. beruht auf 

 ganz wenig Beobachtungsmaterial und dürfte fraglich sein; für die drei 

 anderen Kombinationen haben wir aber jedenfalls genügendes Materiel 

 zur Feststellung der Typen. 



